fiel Ursache des Erhärtens der Mörtel heim Altern. 220 



wovon überdies noch eine geringe Menge an Kieselsäure gebun- 

 (Jen ist. 



Dem Vorhergehenden gemäss enthalten lOOTheile Mörtel (den 

 groben Sand abgerechnet) : 



kohlensauren Kalk 30-38 Theile, 



Ätzkalk 1-2S „ 



kohlensaure Magnesia . . . 10-63 „ 

 lösliche Kieselsäure .... 1-11 „ 

 Eisenoxyd und Thonerde . . 1-90 „ 



feinen Sand 51-42 „ 



Wasser, Verlust etc 3-31 „ 



10000 Theile. 



Es ist demnach in diesem Mörtel die grösste Menge des Kalkes 

 bereits in kohlensauren Kalk umgewandelt. Dieses Resultat ist um so 

 beachtenswerther, als der Mörtel nicht einmal ein halbes Jahr- 

 hundert alt war, während andere Analysen, die mit weit älteren 

 Mörteln vorgenommen wurden, zu dem Resultate geführt haben, dass 

 neben einer verhältnissmässig geringen Menge von kohlensaurem 

 Kalk immer eine ziemlich beträchtliche Menge von Atzkalk auch 

 in den ältesten Mörteln vorhanden ist. 



In vielen Lehrbüchern der Chemie ist demnach auch angeführt, 

 dass sich der Kalk beim Liegen an der Luft nie in neutralen kohlen- 

 sauren Kalk verwandelt, sondern immer nur in ein aus gleichen 

 Mengen von kohlensaurem Kalk und Kalkhydrat bestehendes Pulver 

 zerfällt. 



Man muss wohl annehmen, dass dies der gewöhnliche Fall ist, 

 wie dies auch in der Abhandlung von J. N. Fuchs, über den Kalk 

 und Mörtel*) geschieht, worin esauf Seite 142 heisst : „Der Zusam- 

 „menhalt des mechanischen Mörtels, um auch darüber noch einiges 

 „zu sagen, wird lediglich bewirkt durch das an den Theilen des 

 „Zuschlages erhärtende Kalkhydrat, an welche es durch Adhäsions- 

 jjkraft so angedrückt wird, wie wenn es auf eine andere Weise 

 „zusammengepresst würde. Es bildet sich dabei immer mehr oder 

 „weniger Kalkhydrocarbonat. Es kann auch später unter gewissen 



1) Erdmann's Journal für technische und ökonomische Chemie, Bd. VII, p. 142. 



